A SATURATION EN VALEUR ABSOLUE. 195 



/ 9 7\ 



bolique. La formule ? = 54,49 (I — ^-) résume ces 

 expériences. 



Une autre détermination à I C 7 a donné ?= 54,72; 

 elle présente avec la précédente une différence de 

 l'ordre de grandeur de celle que doit donner la varia- 

 tion thermique, plus grande à la température ordinaire 

 [tour le nickel que pour le fer. 



En adoptant pour la densité 8,79 (Landolt, Tilden), 

 on trouve : 



I = 479.0 à 18 e 



Cobalt 



Les trois ellipsoïdes de cobalt ont été obtenus 

 comme l'ellipsoïde de nickel, à partir de cobalt extrê- 

 mement pur préparé spécialement pour cette expé- 

 rience par Merck et fondu au four à résistance dans 

 une atmosphère d'azote. Comme le nickel, le cobalt 

 n'a été à haute température en contact avec aucun 

 autre solide que la nacelle en magnésie. Les lingots de 

 cobalt n'avaient pas la porosité du nickel et se travail- 

 laient très bien au tour, à peu près comme un acier à 

 outils non trempé. Les deux premiers ellipsoïdes 

 avaient déjà servi à des expériences sur la variation de 

 l'intensité d'aimantation avec la température et avaient 

 de ce fait séjourné pendant plusieurs heures à des 

 températures comprises entre M 00° et 1200°. Pendant 

 ces expériences, les ellipsoïdes avaient été protégés du 

 contact de l'enveloppe (stéatite ou platine) par une 

 couche de magnésie calcinée. Après chaque nouveau 

 chauffage, j'avais remarqué un durcissement magné- 

 tique de la substance qui, par exemple, ne prenait 



